56 K\RSTE^ 



verschiedene Verhalten des weifsen und des grauen Produkts wird man nicht 

 mehr in dem geringeren Kolilegehall des ersteren suchen, seitdem man weifs, 

 dafs das graue, weiche und in der gewöhnHchen Temperatur sogar geschmei- 

 dige Roheisen ein Gemenge von Stahl oder auch von stahlartigem Eisen mit 

 Kohle, das weifse, harte und spröde Roheisen aber eine wirkliche chemische 

 Verlnndung des Eisens mit der ganzen Menge der im Roheisen befindlichen 

 Kohle ist. Die Analogie zwischen dem grauen und dem weifsen Roheisen 

 einerseits, und dem nicht gehärteten und gehärteten Stahl andrerseits ist 

 ganz imverkcnnbar, aber niemals hat man in dem langsam erstarrten, nicht 

 gehärteten Stahl eine Spur von ungebundener Kohle gefunden. Selbst in 

 dem Gufsstahl, der 1,9 bis 2 Prozent Kohle enthält und welcher sich wegen 

 dieses hohen Kohlegehalts nicht mehr schmieden läfst, wird nach dem mög- 

 lichst verzögerten Erstarren keine imgebundene Kohle aufgefunden. Erst 

 wenn der Kohlcgehalt des Eisencarburets bis 2,25 oder bis 2,3 Prozent ge- 

 stiegen ist, sondert sich die Kohle in dem langsam erstarrten Gemenge ab 

 und giebt dadurch seine wahre Roheisennatur zu erkennen. Soll daher eine 

 Grenze zwischen Stahl und Roheisen, die auf einem durch die Mischungs- 

 verhältnisse bedingten Fundament beruhet, gezogen werden; so würde der 

 Kohlegehalt der Mischung von 2,25 bis 2,3 Prozent diese Grenze bezeichnen, 

 weil sich bei diesem Kohlegehalt ein Theil der Kohle durch das langsame 

 Erstarren der Mischung aussondert. Je mehr der Kohlegehalt des Rohei- 

 sens von jenem Minimo bis zum Maximo von 5,93 Prozent zunimmt, desto 

 lichter wird tlic Farbe und desto gröfser die Härte der weifsen Varietät. Bei 

 der grauen Varietät ist dagegen die Menge der sich aussondernden Kohle, 

 durch welche die dimklere Farbe und die gröfsere Weichheil des Gemisches 

 bedingt werden, so wie der gröfsere oder geringere Gehalt an Kohle, welche 

 in chemischer Vereinigvmg, oder als gebundene Kohle mit dem Eisen zurück 

 bleilrt, von dem mehr oder weniger verzögerten Erstarren der geschmolze- 

 nen Mischung abhängig. Es genügt daher nicht, die Quantität Kohle zu ken- 

 nen, welche durch die Analyse im Roheisen aufgefunden wird, um sich von 

 dem Verhalten des untersuchten Roheisens Rechenschaft zu geben, sondern 

 es ist zugleich nothwendig zu ermitteln, wieviel von der gefundenen Koh- 

 leiunenge chemisch mit dem Eisen verbunden und wieviel mechanisch mit 

 demselben gemengt ist. Für die technischen Prozesse, welche auf die Ab- 

 sonderiuig der Kohle aus dem Roheisen, zur Darstellung von Stahl oder von 



